22 E. Dittler und C. Doelter, Zur Charakteristik des Bauxits. 
Gemenge bezeichnet werden müssen, welche sich z. T. dem Toneisen- 
stein nähern. 
Bei der Untersuchung verschiedener Vorkommen von echten 
Bauxiten zeigte sich, daß unter sonst gleichen Bedingungen die 
Intensität der Anfärbung wechselte. 
Besonders bei den Wocheiniten trat diese Eigentümlich- 
keit charakteristisch hervor, was offenbar auf ein geringeres Alter 
dieser Gelsubstanzen schließen läßt. 
Sogenannter Bauxit von Dirnsdorf enthält eisenschüssigen 
Ton (mangelnde Oxyphilie in alkoholischer Lösung) und Hydrar- 
gillitschüpp dien. Eisenhydroxyde in oolithischer Ausbildung haben 
sich an die ursprünglich vorhandenen Kalkkristalle angelagert. Die 
echte bauxitische Kolloidsubstanz ist z. T. vorhanden. 
Das Material vom To llinggrab en bei Leoben besteht 
schon zum großen Teil aus kristalliner Substanz. Ebenso verhält 
sich der Bauxit von Bitten. Die Vorkommen von Dreistätten 
entbehren endlich vollständig der kolloiden, basophil sich anfärbenden 
Substanzen und müssen aus der Klasse der Bauxite ausgeschaltet 
werden. 
Für dieses und ähnliche Vorkommen sollte der von Zepharo- 
yiCH 1 eingeführte Begriff „Toneisenstein“ besser beibehalten werden. 
Die steirischen Bauxitvorkommen sind sehr viel weiter in kristalline 
Produkte umgewandelt als beispielsweise die von Krain, welche 
jüngeren Alters sind. 
Auch gewisse dalmatinische Bauxite von Drnis wären hier 
anzuschließen. Bauxite von der Insel Arbe sind z. T. Toneisen- 
steine, teils echte Bauxite. Das Vorkommen von Ossek in Böhmen 
enthält sehr viel eisenhaltigen Ton und zeigt nur geringe Chro- 
matophilie. 
Die Chromatophilie der beiden den Bauxit zusammensetzenden 
Kolloidsubstanzen, nämlich T oner de- und Eisenhydroxydgel, 
kann besonders durch die Anwesenheit adsorbierter C 0 2 , S 0 3 , P 2 0 5 und 
Ti0 2 -Ionen usw. pseudooxyphil beeinflußt, d. h. auch durch saure 
Farbstoffe angefärbt werden, doch ist die Affinität zum basischen 
Farbstoffe so groß, daß die Färbbarkeit durch saure Farbstoffe kaum 
ins Gewicht fällt und bei Zusatz geringer Mengen freien NH 3 
überhaupt nicht in Betracht kommt. Den Herren Professoren 
Dr. Karl Redlich in Leoben und Regierungsrat Prof. Dr. 
Friedrich Berwerth, sowie Herrn Assistenten Dr. Rolf von Görgey 
und Herrn Dr. 0. Grosspietsch danken wir herzliclist für die 
Überlassung von Material. 
Mineralogisches Institut der k. k. Universität Wien. 
1 Zepharovich, Min. Lex. 1859. p. 195. 
